( 97° ) 

 les plus remarquables, je dirai que, parmi les métaux qui augmentent le 

 pouvoir électromoteur positif de l'antimoine, on doit placer en tète le cad- 

 mium (fait que j'avais déjà signalé en i865), le zinc ne vient qu'ensuite; 

 le maximum d'effet est obtenu quand les alliages d'antimoine et de cad- 

 mium, ou d'antimoine et de zinc sont faits à équivalents chimiques égaux. 

 On indiquera ci-après les forces électromotrices de quelques-uns de ces 

 alliages. 



» Les alliages de cadmium donnent une action qui peut aller à près de 

 trois fois celle des combinaisons analogues de zinc lorsqu'on forme avec eux 

 et le cuivre des couples thermo-électriques. Quant aux métaux comme le 

 bismuth, l'étain, le plomb, pris en petite quantité, ils ne font que donner de 

 la solidité aux alliages d'antimoine en diminuant plus ou moins l'intensité 

 des effets produits; le bismuth la diminue beaucoup moins que les autres. 



» Le corps qui m'a semblé donner au bismuth le plus grand pouvoir 

 thermo-électrique est l'antimoine, quand il se trouve en très-petites propor- 

 tions. Le maximum est obtenu quand il y a environ, en antimoine, -^ du 

 poids du bismuth, c'est-à-dire 9 équivalents de bismuth pour 1 d'antimoine. 

 Cet alliage est très-solide et présente une cassure à grains fins. Il y a avan- 

 tage, comme on le dira plus loin, à s'en servir à la place de bismuth poul- 

 ies piles thermo-électriques. 



» Ne pouvant rapporter ici que quelques-uns des résultats numériques 

 auxquels je suis parvenu, je me borne à indiquer, dans le tableau ci-après, 

 les forces électromotrices de quelques couples que l'on peut utiliser. Ce 

 tableau est relatif à l'intervalle de température de o à 100 degrés; mais, 

 dans le travail, on a montré comment l'action varie à mesure que la tem- 

 pérature s'élève et s'approche, pour quelques alliages, de leur point de 

 fusion : 



